— 21 — 



lega chimica, deve solidificarsi e quindi aumentare di volume, non è altret- 

 tanto facile spiegarsi l'aumento di densità che ci mostra al disotto dei 178°. 



« Avendo prolungata la curva sino alla temperatura di fusione (r = 147°,2) 

 si ha che 



DJ = 9,343 



per cui 



J = 0,665 ; 



vale a dire all'atto della solidificazione la lega diminuisce di volume; par- 

 tecipa così in grado maggiore alla proprietà del cadmio il quale fra i me- 

 talli da noi studiati è quello che solidificando soffre maggior aumento di 

 densità. 



« Alla temperatura %\ = 221°, 5 alla quale l'eccesso di bismuto è tutto 

 disciolto, corrisponde la massima densità della lega liquida 



D = 9,364. 



« Approfittando della densità della lega a 230° e 320° si ricava 



a = 0,0001333 



quale coefficente di dilatazione della lega perfettamente liquida. Quello cal- 

 colato risulta invece 



a c = 0,000120 



notevolmente minore. 



« Impiegando la solita formula che dà la densità della lega in base a 

 quella dei metalli liquidi si ha 



D 



t calcolata trovata differenza 



230° 9,4841 9,3570 —0,1271 



318 9,3607 9,2995 —0,0612 



« L'unione dei due metalli liquidi che formano la lega è accompagnata 

 da notevole aumento di volume. 



« Così la densità del Cd che si può calcolare è 



DJ = 7,6841 

 minore di quella data dalla misura diretta. 



« Il coefficente a" che si calcola per il cadmio è 



«" = 0,0001618 

 di poco più piccolo del coefficente trovato. 



Y.Lega. Bi 2 Pb. 



« La lega Bi 2 Pb è stata studiata coi dilatometri IX e X. Avendo in- 

 trodotto nel primo, pesi di lega dati rispettivamente da P = 43,7281, 

 P = 43,7123, è risultata per essa la densità DJ 10,395 e 10,393; valore 

 medio 10,394. Nel secondo dilatometro un peso P = 48,9942 ha dato per 

 la lega solida a t la densità 10,456. 



« Facendo la media dei valori ottenuti coi due dilatometri si ha : 



DJ= 10,425. 



